ie | La 
L. Vanino: Bologneser Leuchtsteine. 619 
Lithiumkarbonat, Natriumkarbonat und Rubidiumkarbonat!) mischt. 
so erhält man einen schönen tief orangeroten Leuchtstein, der ver- 
hältnismäßig langsam abklingt. 
Folgende Vorschrift ist zu empfehlen: 
Baryumkarbonat . ...2.2...0220.40 8 
Sewelelhrs3äudnsiassldöigrun: m 0. fa 508 
Lithiumkarbonat lg 
 Natriumkarbonat 0,02 g 
Rubidiumkarbonat . estate 0,47 U 
Diese Vorschrift führt zu dem schönsten Rot, was bis jetzt 
existiert. 
Gelbleuchtende Massen erhält man mit Strontiumkarbonat. 
Nach den Versuchen von Rodriguez Mourelo’) gibt 
folgende Mischung eine hervorragende Leuchtmasse. 
Strontiumkarbonat . . ...2..10 
08 
Bchwefel\üiztl.ouatiker.. Ma. della g 
Mangansulfat 0,28 
Natriumchlorid Sasse 0,5 8 
Entwässerte Soda . . . .. 28 
Auch zur Herstellung von erneuern Massen eignet 
sich Strontiumkarbonat. 
Beequerel empfiehlt folgende Mischung: 
Strontiumkarbonat ......02.0.40 8 
Schwefel 68 
Lithiumkarbonat s lg 
Vamino und Zumbusch nabhatekBäkle; 
Strontiumkarbonat A vardsisd@ng 
Sehweielss4r) hi Sdvambrilianl Mrs 
Lithiumkarbonat lg 
Thornitratlösung . 2 cem 
(0,5: 100 Wasser) 
Geht man von Strontiumthiosulfat aus und arbeitet nach 
folgender Vorschrift - 
Strontiumthiosulfat . . . . 2.....608 
Wismutnitrat . . . tie." 220 HINOPIONG 2UGCEN 
(0,5: 100 Alkohol) 
Urannitrat ° . .. za 
(0,5: 100 Alkohol) 
!) Ueber Leuchtsteinkompositionen, siehe: Ueber die Bologneser 
Leuchtsteine von L. Vanino ee _E. Zumbusch. Journal für 
praktische Chemie 1909, B. 80, 8. 
) Journ. f. prakt. Chem. 1908. Bd. 80, S. 86. 
3) Monit. scientiv. 1900, 8. 123. 
